( 1^22 ) 



Lorsque le carbure ne contenait pas de graphite, le carbone était séparé 

 par le chlore pur et sec, puis dosé, par combustion, dans l'oxygène, d'a- 

 près le poids d'acide carbonique recueilli. Par cette méthode, les teneurs 

 en carbone sont toujours un peu faibles. 

 Il Nous avons obtenu les chiffres suivants : 



Théorie 

 6. 7. 8. pour Mo'C. 



Molybdène 98,82 » » 94i'2 



Carbone combiné 5,62 5,53 5,48 5,88 



Graphite » » » » 



Scories 0,17 



99>6i 



» Si le carbure renferme du graphite, son attaque est faite par l'acide 

 azotique dans une fiole à fond plat traversée par un courant d'oxygène. Les 

 gaz dégagés passent ensuite dans un tube rempli d'oxyde de cuivre, la va- 

 peur d'eau est retenue par un tube à ponce sulfurique et l'acide carbonique 

 fixé sur de la potasse. De l'augmentation de poids des tubes à potasse on 

 déduit l'acide carbonique et le carbone. Le liquide acide du matras donne, 

 après filtralion et lavage, le graphite, et le molybdène est dosé ensuite par 

 l'azotate mercureux. 



» Cette nouvelle méthode nous a donné comme résultais : 



9. 10. 



Molybdène 92,60 91,90 



Carbone combiné 5 , 1 5 5 , 43 



Graphite 1,61 ',98 



» En tenant compte du graphite et en faisant le rapport du molybdène 

 au carbone on obtient les chiiïres suivants : 



Théorie 

 9. 10. pour Mo-C. 



Molybdène 94,45 94, 10 94, 12 



Carbone combiné 5,55 5, 90 5,88 



» Molybdène pur fondu. — Le molybdène pur a une densité de 9,01. 

 C'est un métal aussi malléable que le fer. Il se lime et se polit avec faci- 

 lité. Il se forge à chaud. Il ne raye ni le quartz ni le verre. Bien exempt 

 de carbone et de silicium, il ne s'oxyde guère à l'air au-dessous du rouge 

 sombre. Il peut se conserver plusieurs jours sans altération dans l'eau 

 ordinaire ou chargée d'acide carbonique. Eu présence de l'air, au-dessous 

 du rouge sombre, il se recouvre d'une pellicule irisée comme le fait l'a- 



